ANÁLISIS MICROGRÁFICO DK LOS ACEROS AL CARBÜiNO 37 



l.i naturaleza de este depósilo ó «cryohidrático», cuya solidifica- 

 ción se efectúa como lo haría un compuesto definido, á tempera- 

 tura constante? Si la experiencia se hace con una sal coloreada, el 

 microscopio muestra que se trata de un tejido de cristales de hielo 

 y cristales de sal: es una mezcla. Si so ejerce sobre la superficie 

 libre del líquido presiones muy diferentes, se comprueba que las 

 preparaciones de sal y hielo mezclados sufren variaciones correlati- 

 vas á las presio ¡es que soporta la solución : la mezcla no es definida 

 sino para una presión determinada. 



Mezclas de esta naturaleza son muy frecuentes en química mine- 

 ral : existen numerosos compuestos que se llaman definidos, cuya 

 existencia no se funda sino en la interpretación más ó menos aproxi- 

 madade simples análisis. Ejemplos presentes de esta naturaleza lian 

 sido hallados recientemente enel análisis micrográfico de las alea- 

 ciones metálicas, era prendido en estos últimos años. Uno de los casos 

 más notables es el de la aleación de Levol, descripta en lodos los tra- 

 tados comoun compuesto definido Ag'Cir, perfectamente cristalizado 

 y que para algunos constituye un verdaderocrilerio. Examinemos to- 

 das las fases del enfriamiento lento de una aleación fundidacua!- 

 quiera decobrey plata. Aparlirde una temperatura definida para 

 esta aleación, uno de los metales comienza á solidificarse : la plata si 

 so lia lia en mayor proporción del 72 por ciento, el cobre si constituye 

 más del 28 por ciento de la aleación. Esta separación ó « licuación » 

 persiste en un intervalo de temperatura cuya extensión varía con la 

 aleación considerada. Esto resulta de que la solidificación de una 

 parte del cobre produce un cambio en la composición de la alea- 

 ción líquida aún, enriquecida en plata; es necesario, para tener un 

 nuevo depósilo de cobre que la temperatura descienda hasta el punto 

 de saturación en cobre de la nueva aleación que resulta ; y este fe- 

 nómenose repetirá hasta que la parte líquida quede saturada de co- 

 bre y plata y en la cual ambos se depositarán juntos en proporciones 

 definidas (72 Ag + 28 Cu) ; la temperatura queda entonces cons- 

 tante durante toda la solidificación (770°), guardando la parte lí- 

 quida idéntica composición que la solidificada, cuya constitución 

 está bastante bien representada por la fórmula atómica Ag 3 Cu~. 



Si se somete al análisis microscópico la aleación que nos ocupa, 

 debe ofrecer el aspecto de una red de cobre en cuyas mallas se en- 

 cuentra aislada la aleación Levol: esto y nada más se ha observado. 

 Si se bruñe una placa de aleación y se le hace sufrir un recocido li- 

 gero, el cobre se cubrirá de una capa de oxidulo naranjado, que- 



